— 146 — 



Tra i due sali si ha la formazione di un composto che è caratterizzato 

 da un massimo nella curva di cristallizzazione: esso ha la composizione 

 3 Pb 3 (P0 4 ) 2 . 1 Pb Fl 2 , solidifica a 1098° e corrisponde nella composizione 

 alla fiuoropiromorfite. 



Con i componenti il composto si separa in miscugli eutettici che si 

 estendono dal fluoruro e dal fosfato fino circa alla concentrazione del com- 

 posto. Si può quindi ritenere nulla o assai piccola la miscibilità del com- 

 posto con i componenti. 



Nessuna trasformazione si osserva nel raffreddamento del composto. 



Ho potuto compiere anche lo studio completo del sistema cloruro-fosfato 

 che nelle prime ricerche avevo abbandonato per la volatilità del cloruro. 

 Avevo tuttavia fatto allora notare come dalle poche esperienze fatte si po- 

 tesse presumere la formazione di un composto analogo a quello avuto per 

 il fluoruro. 



Fu possibile lo studio del sistema impiegando come recipiente di fu- 

 sione, invece del crogiuolo aperto di platino, provette di porcellana sverni- 



Tabella II. — Cloruro-fosfato. 



"lo in peso 

 PMPO,), 



% moloc. 

 Pb 3 (P0 4 ) a 



Inizio 



di 



cristallizza- 

 zione 



Arresto 

 Temperatura 



EUTETTICO 



Durata 

 per 25 gr. 











494° 







12 



4.44 





480 



220" 



20 



7,84 



? 



480 



190 



30 



12.81 



792 



480 



170 



40 



18.48 



890 



480 



140 



50 



25.55 



974 



480 



120 



65 



38.90 



1062 



478 



110 



70 



44.44 



1090 



475 



90 



74.48 



50.00 



1110 



474 



80 



80 



57.63 



1130 



474 



50 



85 



65.84 



1145 



470 



20 



87.5 



70.42 



1150 



468 



10 



89.74 



75.00 



1156 







92 



79.77 



1150 



986 



30 



94 



84.31 



1135 



990 



50 



95 



86.68 



1126 



994 



90 



97.5 



93 05 



1074 



994 



130 



98.5 



95.75 



1040 



996 



160 



100 



ìoo 



1014 







